5) 0-4975 Gr. 



Eisenoxyd und 3-5 Gr. ] 



brauchten 12*8 Cc. 



Chamäleon. Menge des 



20-858 Proc. 





6) 0-5415 Gr. 



Eisenoxyd und 3-5 Gr. 



braucliten 4-0 Cc. 



Chamäleon. Menge des 



5-982 Proc. 







V. Versuchsreihe, 



[ö] Ueber das Verhalten des Eisenoxydes bei hohen Temperaturen. 179 



Borax 4 Stunden erhitzt, 

 veränderten Eisenoxydes 



Borax 4 Stunden erhitzt, 

 veränderten Eisenoxydes 



1) 0-5019 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax l'/a Stunden im 

 Porzellanrohr erhitzt, brauchten 2 Cc. Chamäleon. ]\Ienge des veränder- 

 ten Eisenoxydes 3-226 Proc. 



2) 0-50G5 Gr. Eisenoxyd mit 3*5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, brauchten 

 0-8 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 1-273 Proc. 



3) 0-5138 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax IV2 Stunden erhitzt, 

 brauchten 1-4 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 

 2-206 Proc. 



4) 0-5023 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, 

 brauchten 1 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 

 1-605 Proc. 



5) 0-6843 Gr. Eisenoxyd mit 3-5 Gr. Borax 2 Stunden erhitzt, 

 brauchten 0-7 Cc. Chamäleon. Menge des veränderten Eisenoxydes 

 0-818 Proc. 



Die durch Zusammenschmelzen des Eisenoxydes mit Borax erhal- 

 tene Masse war sowohl bei den im Porzellanrohr, als bei den im 

 schwerschmelzbaren Glasrohr ausgeführten Versuchen von dunkelbrau- 

 ner Farbe, durchsichtig und von kleinen Gasbläschen durchsetzt; das 

 Aufschliessen der Masse durch verdünnte Schwefelsäure im zugeschmol- 

 zenen Glasrohr ging nur langsam vor sich, besonders schwierig waren 

 kleine glitzernde Blättchen in Lösung zu bringen, welche in der Flüs- 

 sigkeit zum Vorschein kamen, sobald die Aufschliessung begann. Diese 

 Blättchen zeigten bei der mikroskopischen Untersuchung das Aussehen 

 des krystallisirten Eisenoxydes; die Bildung desselben beim Zusammen- 

 schmelzen von Eisenoxyd mit Borax wurde schon von C. v. Hauer*) 

 beobachtet. 



VI. Versuchsreihe. 



1*0023 Gr. Epidot mit 2*5 Gr. Borax 4 Stunden im schwer- 

 schmelzbaren Glasrohr erhitzt, brauchten 3 2 Cc. Chamäleon; davon 

 entfallen nach dem Control-Versuche auf das im Epidot enthaltene 

 Eisenoxydul 0-7 Cc. 



Eisenoxydulgehalt des Epidotes vor dem Glühen =z 0*52 Proc, 

 nach dem Glühen 2-337 Proc. 



Es wurden von 100 Theilen des Eisenoxydes 13-74 Theile in 

 Eisenoxydul verwandelt. 



VII. Versuchsreihe. 



1) 1-046G Gr. Epidot mit 2-5 Gr. Borax 1 V3 Stunden im Por- 

 zellanrohr erhitzt, brauchten 2 Cc. Chamäleon; davon entfallen nach 

 dem Control-Versuche auf das im Epidot enthaltene Eisenoxydul 07 Cc. 



•) Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie von Li ob ig und Korp, 

 Jahrgang 1854, pag. 362. 



